Mortar dan Pempurung Kelapa Pada Campuran Beton K 300 (Asrullah)

## ANALISA KUAT TEKAN BETON  DENGAN MENGGUNAKAN
SIKA CONCRETE REFAIR MORTAR DAN  TEMPURUNG KELAPA
PADA CAMPURAN BETON K 300
Asrullah
Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang email : asrull66@yahoo.co.id

## Abstrak
Tempurung  kelapa  merupakan  limbah  dari  pabrik  kopra  dan  pasar  tradisional.  Pemanfaatan  limbah dapat  mengurangi  pencemaran  lingkungan.  Penambahan  tempurung  kelapa  dalam  campuran  beton merupakan  salah  satu  cara  pemanfatan  limbah. Sika  Concrete  Refair  Mortar berpungsi  sebagai komponen semen grouting untuk memperbaiki beton yang keropos dan juga untuk pengisi celah atau lubang-lubang  seperti  pada  kolom  baja,  angkur  baut  dan  sebaginya.    Dalam  penelitian  ini  peneliti mencoba menggunakan Sika Concrete Refair Mortar dan limbah tempurung kelapa dalam campuran beton.  Metode  rancangan  campuran  beton  digunakan  adalah  SNI  03-2834-2000,  sedangkan  dalam pengujian  kuat  tekan  digunakan  metode  SNI  03-1974-1990.  Mutu  beton  yang  digunakan  adalah  K 300 dengan benda uji kubus berukuran 15x15x15 cm.  Dalam penelitian ini variasi penambahan sika concrete refair mortar sebesar 2,5%, 5%, 7,5 dari berat semen  dan tempurung kelapa sebesar 2,5%, 5% dan 7,5% dari berat agregat kasar. Dari hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa kuat beton beton  normal  sebesar  302,50  kg/cm 2 ,  kuat  tekan    terbesar  dari  penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar terjadi  pada  penambahan Sika  Concrete  Refair  Mortar 5%  dengan  nilai  kuat  tekan  311,89 kg/cm2.  Kuat  tekan  beton  dengan  tempurung  kelapa  terbesar  pada  penambahan  tempurung  kelapa 2,5%  yaitu  267,87  kg/cm 2 ,  sedangkan  untuk  kuat  tekan  terbesar    penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar dan tempurung kelapa sebesar 5% yaitu 240,85 kg/cm 2 .
Keywords: Kuat Tekan, Sika Concrete Refair Mortar, Tempurung Kelapa, K 300

## 1. LATAR BELAKANG
Tanaman  kelapa  merupakan  tanaman yang  banyak  dijumpai  di  seluruh  pelosok Nusantara  dan  hasilnya  sangat  melimpah. Daging dari buah kelapa banyak dimanfaatkan untuk  bahan  pembuatan  minyak  dan  untuk bahan tambahan makanan sedangkan tempurungnya  dibuang  begitu  saja    dan menjadi  limbah  pada  lingkungan.  Sampai  saat ini  pemanfaatan  limbah  berupa  tempurung kelapa  masih  terbatas  pada  industri-industri mebel  dan  kerajinan  rumah  tangga  dan  belum diolah  menjadi  produk  teknologi.  Untuk  itu dilakukanlahinovasi-inovasi bahan pencampuran  beton  untuk  diuji  coba  agar bahan  penyusunnya  menjadi  lebih  ekonomis dengan  mengganti  bahan  tersebut  dengan bahan  yang  lainnya  termasuk  dengan pemanfaatan  limbah  yang  ada  disekitar  kita dan  hal  teresbut  dapat  memberikan  alternatif
untuk  pemanfaan  limbah-limbah  yang  tidak termanfaatkan secara optimal.
Beton merupakan bagian dari konstruksi yang  mempunyai  peranan  penting  dalam pembangunan. Beton  adalah campuran semen, agregat  halus  (pasir)  dan  agregat  kasar (kerikil/split) serta ditambahkan bahan tambahan yang bervariasi [1]
Sika  Concrete  Refair  Mortar berpungsi sebagai  komponen  semen  grouting.untuk memperbaiki  beton  yang  keropos  dan  juga untuk pengisi celah atau lubang-lubang seperti pada  kolom  baja,angkur  baut  dan  sebaginya. Adapun  keunggulannya  adalah  siap  pakai  dan mudah  di  aplikasikasikan,  tidak  susut,  mudah mengalir,  kekentalan  bisa  di  atur  sesuai konsumsi  air,  dan  kekuatan  mekanis  tinggi [15].
Penelitian  yang  pernah  dilakukan dengan  menggunakan Sika  Concrete  Refair
Mortar dan Pempurung Kelapa Pada Campuran Beton K 300 (Asrullah)
Mortar sebagai  pengganti  semen  pada pengujian  kuat      K  300, Asrullah  2018 ,  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  terjadi fluktuasi  nilai    kuat  tekan.    Kuat  tekan  yang terbesar  terjadi  pada  kondisi  penggantian semen  dengan Sika  Concrete  Refair  Mortar sebesar  5%  yaitu  sebesar  311,89  kg/cm 2 . Semakin  besar  penambahan Sika  Concrete Refair Mortar lebih dari   5%, maka  nilai kuat tekan  semakin  turun.  [2].  Penelitian  yang dilakukan oleh Jacky dkk, 2018 menyimpulkan bahwa  kuat  tekan  beton  dengan  pecahan tempurung kelapa menurunkan nilai kuat tekan beton.  Kuat  tekan  dengan  pecahan  tempurung kelapa  tertinggi  pada  kadar  4%  sebesar  27,98 Mpa  dan  menurunkan  nilai  kuat  tekan  beton sebesar  24,99%  dari  kuat  tekan  beton  normal [3]. Penelitian yang dilakukan oleh Fredy dkk,
2017 , mengatakan bahwa campuran tempurung kelapa  dalam  beton  dapat  menurunkan  nilai kuat tekan beton secara signifikan hampir 50%
[4]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Material Pembentukan Beton
Beton  yang  digunakan  sebagai  struktur sebagai  struktur  dalam  konstruksi  teknik  sipil dapat  dimanfaatkan  untuk  banyak  hal  seperti untuk  bangunan  pondasi,  kolom,  balok,  pelat lantai.  Dalam  teknik  sipil  hidro,  beton  yang digunakan  untuk  bangunan  air  seperti bendungan,  saluran  dan  drainase.  Beton merupakan  fungsi  dari  bahan  penyusun  yang terdiri  bahan  semen  hidrolik  (Porlantd Sement), agregat kasar, agregat  halus,  air, dan bahan tambah ( admixture atau additive ) [6]

## 2.2 Tempurung Kelapa
Tempurung kelapa merupakan bagian dari buah  kelapa  yang  masih  belum  banyak dimanfaatkan  dibandingkan  dengan  bagian buah  kelapa  lainnya,  meskipun  sebagian kecilnya  sudah  diolah  menjadi  tepung  kelapa dan  arang.  Berat  dan  tebal  tempurung  kelapa ditentukan  oleh  jenis  tanaman  kelapa.  Berat tempurung  sekitar  15-19%  bobot  total  buah kelapa  dengan  ketebalan  3-5  mm.  Tempurung kelapa  termasuk  golongan  kayu  keras,  secara kimiawi  memiliki  komposisi  kimiawi  yang hampir  mirip  dengan  kayu  yaitu  tersusun  dari lignin  36,51%,  selulosa  33,61%,  semiselulosa 29,27% [5].
Gambar 1. Tempurung Kelapa 2.3 Sika Concrete Refair Mortar Fungsi Sika  Concrete  Refair  Mortar Digunakan  untuk  memperbaiki  beton  yang kropos  dan  juga  untuk  pwngisi  celah  atau lubang-lubang  seperti  padakolom  baja,angkur baut,  dsb.  Keunggulan  dari Sika  Concrete Refair  Mortar Siap  pakai  dan  mudah diaplikasikan,  tidak  susut,  mudah  mengalir. Kekentalan  bisa  di  atur  sesuai  kekentalan  air dan mempunyai kekuatan mekanis tinggi [15]

## Gambar 2. Sika Concrete Refair Mortar

## 2.4 Bahan Tambahan
Bahan  tambah  ( admixture )  adalah  suatu bahan  berupa  bubuk  atau  cairan,  yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama  pengadukan,  dengan  tujuan  untuk mengubah  sifat  adukan  atau  betonnya. Berdasarkan ACI ( American Concrete Institute), bahan tambah adalah material selain air,  agregat  dan  semen  hidrolik  yang dicampurkan  dalam  beton  atau  sika  yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung.  Penambahan  bahan  tambah dalam  sebuah  campuran  beton  atau  sika  tidak mengubah  komposisi  yang  besar  dari  bahan lainnya,  karena  penggunaan  bahan  tambah  ini cendurung merupakan pengganti atau susbtitusi  dari  dalam  campuran  beton  itu
Mortar dan Pempurung Kelapa Pada Campuran Beton K 300 (Asrullah)
sendiri.  Karena  tujuannya  memperbaiki  atau mengubah  sifat  dan  karekteristik  tertentu  dari beton itu atau sika yang akan dihasilkan, maka kecenderungan  perubahan  komposisi  dalam berat  volume  tidak  terasa  secara  langsung  di bandingkan  dengan  komposisi  awal  beton tanpa bahan tambah [16]

## 2.5 Pengujian Slump
Pengujian  nilai  Slump  ialah  salah  satu cara  untuk  mengukur  kecelakaan  beton  segar yang  dipakai  pula  untuk  memperkirakan tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya. dalam  pelaksanaannya  nilai  Slump  untuk berbagai pekerjaan pembetonan harus disesuaikan  dengan  syarat  yang  sesuai  dengan pemakaiannya  [7].  Nilai  slump  beton  segar pada  berbagai  macam  pemakaian  disajikan pada tabel berikut ini [8]
Tabel 1 Nilai Slump Beton Segar
Pada Berbagai Macam Pemakaian No Pemakaian Maks (mm) Min (mm) 1 Dinding,  Plat  Pondasi, dan pondasi telapak 12,5 5 2 Pondasi  Telapak  tidak bertulang,  kaison,  dan struktur di bawah tanah 9 2,5 3 Pelat,  balok,  kolom, dan dinding 15 7,5 4 Pengerasan jalan 7,5 5 5 Pembetonan massal (beton massa) 7,5 2,5 2.6 Kuat Tekan ( Compressive Strength ) Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan untuk  mengetahui  secara  pasti  akan  kekuatan tekan  beton  pada  umur  28  hari  yang sebenarnya  apakah  sesuai  dengan  yang direncanakan  atau  tidak.  Pada  mesin  uji  tekan benda  diletakkan  dan  diberikan  beban  sampai benda  runtuh,  yaitu  pada  saat  beban maksimum  bekerja.  Kuat  tekan  beton  dapat dihitung dengan rumus [9] :
1. Rumus Kuat tekan beton
 bi = ………...............................(2.1)
Dengan : P  = Gaya maksimum dari mesin tekan, kg A = Luas penampang yang diberi tekanan,
 bi  = Kuat tekan, kg/
2. Rumus Kuat tekan beton rata – rata
 bm  ∑  
Dengan :
 bm =   Kuat tekan beton rata - rata, kg/
 bi  = Kuat tekan, kg/
 = Jumlah benda uji
3. Rumus deviasi standar
S = √∑  …...………(2.3) Dengan :
S  = Deviasi standar kg/
 bm = Kuat tekan beton rata-rata, kg/
 bi  = Kuat tekan, kg/
 = Jumlah benda uji
4. Kuat tekan tekan beton karakeristik
 bk =  bm – 1,63 x S …...…….. (2.4) Dengan :   bm = Kuat tekan beton karakeristik, kg/
 bm = Kuat tekan beton rata - rata, kg/
1,64  = Konstanta S = Deviasi standar kg/

## 3. METHODOLOGI

## 3..1. Lokasi dan Bahan Penelitian
Lokasi penelitian adalah
di
Laboratorium Bidang Pengujian, Peralatan dan Bahan  Dinas  Pekerjaan  Umum    Bina  Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Portland  Semen  adalah  merek  Semen Baturaja
2. Agregat  kasar  yang  digunakan  adalah  batu pecah 19.00mm dan 37.50 mm ex Merak
3. Agregat  halus  yang digunakan adalah pasir ex Tanjung Raja
4. Air PDAM Tirta Musi
5. Tempurung  Kelapa  dari  Daerah  Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
6. Bahan  Tambahan  yang  digunakan  adalah Sika  Concrete  Refair  Mortar sebagai pengganti semen.
Mortar dan Pempurung Kelapa Pada Campuran Beton K 300 (Asrullah)

## 3.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian adalah :
1. Pemeriksaan karakteristik agregat halus dan kasar  meliputi  :  pengujian  berat  jenis  dan penyerapan  air  agregat  kasar  [10], pengujian  berat  jenis  dan  pengujian penyerapan  air  agregat  halus  [11], pengujian  analisa  saringan  agregat  halus dan kasar [12], pengujian  kadar  air  agregat [13].
2. Pembuatan rencana campuran beton normal [14] terdiri dari :
 Beton Normal K 300 (kode BN)
 Beton dengan penambahan Sika
Concrete  Refair  Mortar  sebesar  2,5%,
5%,  7,5%  dari  berat  semen  yang digunakan (kode BS)
 Beton  dengan  penambahan  Tempurung kelapa sebesar  2,5%,  5%,  7,5%  dari berat  agregat  kasar  yang  digunakan (kode BT).
 Beton  dengan    penambahan Sika Concrete  Refair  Mortar sebesar  2,5%, 5%,  7,5%  dari  berat  semen  dan Tempurung  kelapa  sebesar  2,5%,  5% 7,5%  dari  berat  agregat  kasar.  (kode BSBT)
3. Pengujian Slump beton [7]
4. Pengujian kuat tekan beton [9]
5. Mutu beton yang dibuat adalah beton K 300
6. Pengujian kuat tekan  beton dilakukan pada umur beton 7,14,21 dan 28 hari.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Nilai Slump
Pengujian  nilai  Slump  dilakukan  pada setiap  campuran  beton,  hasil  pengujian  slump beton  pada  setiap  campuran  disajikan  pada tabel 4
.
Tabel 4 Nilai Slump Berbagai Variasi No Kode Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4 BN BS 2,5% BS 5% BS 7,5% 82 78 75 72 5 6 7 8 9 10 BT 2,5% BT 5% BT 7,5% BSTK 2,5% BSTK 5% BSTK 7,5% 70 69 66 64 62 60

## Gambar 3. Grafik Nilai Slump
Dari  gambar  3,    nilai  slump  menurun seiring  dengan  pertambahan  persentase  dari campuran  beton  baik  penambahan  persentase Sika  Concrete  Refair  Mortar maupun penambahan  persentasi  tempurung  kelapa. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya rongga beton  akibat  penambahan  tempurung  kelapa dan  akibat  pentyerapan  dari Sika  Concrete Refair Mortar

## 4.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil  perhitungan  pengujian  kuat  tekan beton karakteristik setiap campuran dan setelah dihitung disajikan dalam tabel 5 dan 6.

## Tabel 5. Kuat Tekan Beton Berdasarkan
Umur Rencana Kode Beton Umur Beton/Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 3 14 21 28 BN BS  2,5% BS 5% BS 7,5% BT 2,5% BT 5% BT 7,5% BSBT2,5% BSBT 5% BSBT7,5% 157,17 160,30 168,18 140,41 144,21 124,03 107,71 131,57 141,66 130,42 223,31 244,07 261,34 204,96 199,32 178,36 144,96 141,40 224,86 200,72 269,05 287,48 291,62 240,25 249,30 212,82 200,35 196,82 251,16 229,51 302,50 296,73 311,89 269,13 267,87 244,07 219,13 215,77 240,85 231,47 Tabel 6 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari No Kode Beton Kuat Tekan
0 20 40 60 80 100 BN B S 2 ,5 %
B S 5 %
B S 7 ,5 %
B T 2 ,5 %
B T 5 % B T 7, 5%
B SB T 2 ,5 % B SB T 5 % B SB T 7 ,5 % Ni la i S lum p (m m )
Mortar dan Pempurung Kelapa Pada Campuran Beton K 300 (Asrullah)
Beton  (kg/cm 2 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BN
BS  2,5% BS 5% BS 7,5% BT 2,5% BT 5% BT 7,5% BSBT 2,5% BSBT 5% BSBT 7,5% 302,50 296,73 311,89 269,13 267,87 244,07 219,13 215,77 240,85 231,47

## Gambar 4. Grafik Nilai Kuat Tekan Beton Semua Campuran Umur 28 Hari
Dari  gambar  4,  nilai  kuat  tekan  beton normal (BN) sebesar 302,50 kg/cm 2 memenuhi target  yang  ditentukan.  Beton  dengan penambahan Sika Concrete Refair Mortar (BS) terjadi  fluktuasi  seiring  dengan  penambahan persentasi dalam campuran, kuat tekan terbesar terjadi  pada  penambahan  5%,  yaitu  sebesar 311,89  kg/cm 2 .  Atau  kenaikan  sebesar  3,01% dari  beton  BN.  Untuk  beton  campuran tempurung  kelapa  (BT)  terjadi  penurunan, semakin besar penambahan tempurung kelapa, maka  semakin  turun  nilai  kuat  tekannya,  kuat tekan  terendah  yaitu  sebesar  219,13  kg/cm 2 dengan  penambahan  7,5%  atau  penurunan sebesar 27,56% dari beton normal (BN). Untuk beton  dengan  penambahan Sika  Concrete Refair  Mortar dan  Penambahan  Tempurung kelapa (BSBT) terjadi fluktuasi dan kuat tekan beton  terbesar  terjadi  pada  beton  BSBT  5% yaitu  240,85  kg/cm 2 atau  penurunan  sebesar 20,38% dari kuat tekan beton BN.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kuat tekan beton Normal (BN) sebesar 302,50 kg/cm 2
2. Kuat  tekan beton BS  terbesar  dengan penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar 5%  dengan  nilai  kuat  tekan 311,89 kg/cm 2 .
3. Kuat  tekan  beton  BT  terbesar  dengan penambahan tempurung  kelapa 2,5  % dengan nilai kuat tekan 267,87 kg/cm 2 .
4. Kuat  tekan  beton  BSBT  terbesar dengan  penambahan Sika  Concrete Refair  Mortar dan  tempurung  kelapa 5%  dengan  nilai  kuat  tekan  240,85 kg/cm2

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Ali  Asroni,  2010,  Balok  dan  Pelat  Beton
Beton  Bertulang,  Penerbit  Graha  Ilmu Yogyakarta, Cetakan Pertama.
[2]  Asrullah 2018, Kuat Tekan Beton Dengan Menggunakan  Sika Concrete  Refair Mortar Sebagai  Pengganti  Semen  Pada Campuran  Beton  K  300.  Jurnal  Teknik Sipil  Volume  8,  Nomor  1,  November 2018 ISSN.2089-2950, pp 76-80
[3]    Jacky,  Debora  Elnov,  Anggi  Debrinda Rama,  Rizky  Fernando,  Rachmansyah, 2018.  Pengaruh  Pecahan  Tempurung Kelapa  Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar Dalam  Campuran  Beton.  Jurnal  Teknik dan  Ilmu  Komputer  Volume  07  Nomor 26, April-Juni 2018, pp 157-166
[4] Fredy Kurniawan, Nawir Rasidi, Wisnumurti,  Andika  Prawandha  2017, Pengaruh Penambahan Tempurung
Kelapa  Pada  Beton.  Konferensi  Nasional Teknik  Sipil  dan  Infrastruktur  –I  Jurusan
Teknik  Sipil  Universitas  jember,  30 Oktober 2017. pp S-143-S-152 [5]  Dewi Pugersari, Achmad Syarief, Dwinita Laeasari 2013, Eksperimen Pengembangan Produk Fungsional Bernilai  Komersial  Berbahan  Tempurung Kelapa  Berusia  Muda  dengan  Teknik
Pelunakan,  ITB J. Vis. Art&Des. Volume 5 Nomor I, 2013. Pp 74-91.
302.5 296.73 311.89 269.13 267.87 244.07 219.13 215.77 240.85 231.47
Mortar dan Pempurung Kelapa Pada Campuran Beton K 300 (Asrullah)
[6]  Mulyono,  Tri.  2003  Teknologi  Beton
Penerbit Andi Jakarta
[7]   SNI  03-1972-1990  Metode  Pengujian
Slump Beton, Badan Standarisasi
Nasional
[8]  Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia Tahun  1971  Dinas  Pekrjaan  Umum DPMB Bandung.
[9]  SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Kuat  Tekan  Beton,  Badan  Standarisasi Nasional
[10]  SNI  1969:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,  Badan Standarisasi Nasional
[11] SNI  03-1970-2008  Cara  Uji  Berat  Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus, Badan Standarisasi Nasional
[12] SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[13] SNI  03-1971-1990  Metode  Pengujian Kadar  Air  Agregat,  Badan  Standarisasi Nasional
[14] SNI  03-2834-2000  Tata  Cara  Pembuatan
Rencana  Campuran  Beton,  Normal,
Badan Standarisasi Nasional
[15 ] http://idn.sika.com/in/group/tentang- kami/katalog-sika- indonesia.html#sthash.tvwDocHj.dpuf
[16] http://khedanta.wordpress.com/2012/06/11 /bahan-tamba-untuk-campuran-beton